
Dans certains corps, £est la forme la plus dense 
et la plus rigide. La transformation produit alors 
une condensation qui compense en partie la dila- 
tation thermique normale. D’où l'apparition d'une 
anomalie de dilatation négative. C’est ce que l’on 
observe avec les ferronickels, ferrocobalts, la 
cémentite. Dans d’autres cas, £ est la forme la 
moins dense, et la transformation entraine une 
anomalie positive, comme dans la magnétite, les 
alliages nickel-cobalt, le nickel, etc. Maïs les 
le-ls 
microluns/an 


Fig. 13. — Variation des propriétés dans les transformations 
magnétiques du ferro-nickel à 42°], de Ni (Chevenard), 
courbes de transformation ne présentent aucun 
point anguleux. M. Chévenard rapproche l’ano- 
malie des substances ferromagnétiques de celle 
présentée par l’eau, avec le maximum de densité 
à 4°. (Notons en passant que la trempe, comme 
l'écrouissage, ‘des ferronickels abaisse le point 
de Curie et augmente l'amplitude totale de l’ano- 
malie ; la trempe agit de même pour la cémentite 
et les alliages nickel-cobalt) (fig. 13 à 45). 
Les points de transformation peuvent aussi 
correspondre à des réactions plus où moins com- 
plexes que l’on peut classer en trois catégories, 
étant entendu qu’une solution solide peut être 
remplacée par un métal (cas de la solution solide 
nulle) : / 
1° Sol. « + Sol. | TA Sol: 
Léon GUILLET.— LA TREMPE ET LE REVENU 
ML UE Pa 
À « r 
NP 
Exemples : laitons ; bronzes; bronzes d’alumi- 
nium. 
2 Sol. « + Sol. 5 Z7 Sol. « 
Exemples: autres laitons, autres bronzes. 
3901 Sol. 2 ; 
Métal M + combinaison C pie Sol. À 
z + combinaison C 
1 Li 1 EM LL 
400 

300 

5 

Re blanche 
oppose 24 er cléohoÿ bgue y 
Fig. 14. — Dilatation de la fonte blanche comparée au fer { 
électrolytique. 
Exemple : acier : fer « + Fe C pr Sol. 
(Fe VTr C)}: ; 
4° Sol. « + Sol. 8 pie: Combinaison C. à 
5° Combinaison C + Combinaison C'— Com- 
binaison C” 
Exemple : alliages nickel-antimoine. 



ne saibé 

— Ferronickel à 42,0 % Ni. reeuil 
as 4 it 

Fig. 15. — Dilatation d'un ferro-nickel recuit. 
Mais le point important pour la question 
trempe n’est pas seulement de connaître la réac-" 
tion ou la transformation ayant lieu, mais bien. 
de savoir à quelle température elle se passe. 
C’est, en effet, cette température qui va régler. 
le chauffage préalable à la trempe; nous verrons, 
en effet, — disons-le de suite, — que non seule- 
ment il faut atteindre le point de transformation, 
mais qu’aussi — à de rares exceptions près — il 
y a gros intérêt à ne pas dépasser de beaucoup. 
cette température. En un mot, la connaissance de 
ke 
